REACTOR: JOURNAL OF RESEARCH ON CHEMISTRY AND ENGINEERING – VOL. 2 NO. 2 (2021) 48-53
Available online at: http://reactor.poltekatipdg.ac.id/

## R E A C T O R
Journal of Research on Chemistry and Engineering
|    ISSN Online 2746-0401    |

## Potensi  Ekstrak  Daun  Pepaya  sebagai  Inhibitor  Korosi  dalam  Media  Asam Klorida pada Baja ST37
Dwi Kemala Putri 1 , Addin Akbar 1
1 Politeknik ATI Padang, Jl. Bungo Pasang-Tabing, Padang, 25171, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION

## A B S T R A C T
Received: December 01, 2021 Revised: December 29, 2021 Available online: December 31, 2021 Corrosion  is  a  decrease  in  the  quality  of  a  metal  material  caused  by  a  reaction with the environment. Reducing the corrosion rate on steel can be done by adding an  inhibitor.  Papaya  leaf  extract  (Carica  papaya.L)  can  be  used  as  a  corrosion inhibitor by immersion method. The effect of inhibitor on corrosion rate had been studied  using  weight  loss  method,  potentiodynamic  polarization  method,  and observation  of  steel  surface  using  photooptic.  It  was  found  that  corrosion  rate decrease  with  increase  concentration  of  papaya  leaves  extract.  The  highest inhibiton efficiency is 87.8% in 0.2 M hydrochloric acid with 2% concentration of  papaya  leaves  extract.  Potentiodynamic  polarization  method  showed  that papaya  leaves  extract  decrease  corrotion  current.  Inhibiton  efficiency  reached 81.58%  in  2%  extract  concentration  in  which  corrosion  current  decrease  from 0.0266 mA/cm2 to 0.0049 mA/cm2. Analysis of photooptic showed that there is difference  on  steel  surface  corroded  in  hydrochloric  acid  with  inhibitor  and without it.

## KEYWORDS
Carica Papaya, Corrosion Inhibition, Hydrochloric Acid, Potentiodynamic

## CORRESPONDENCE
Name: Dwi Kemala Putri E-mail: dwikemala@poltekatipdg.ac.id

## PENDAHULUAN
Korosi  adalah  proses  terkikisnya  suatu  material  logam dikarenakan  reaksi  elektrokimia  antara  logam  dengan kondisi  lingkungan sekitar  logam [1]. Salah satu resiko dari  korosi  adalah  terjadinya  penurunan  sifat  mekanik dari  material  logam  sehingga  mengakibatkan  kerugian dalam  segi  ekonomi  dan  faktor  keselamatan  [2]. Penggunaan  baja  sebagian  besar  diaplikasikan  pada mesin dan peralatan logam lainnya, sehingga diharapkan memiliki kekuatan dan ketangguhan yang baik, agar pada saat digunakan dapat menahan beban dan bertahan lama dalam  waktu  pengoperasian [3].  Akan  tetapi,  salah  satu kelemahan  dalam  penggunaan  baja  karbon  adalah kandungan  asam-asam  mineral  dengan  reaktifitas  yang cukup  tinggi  yang  juga  dapat  menyebabkan  terjadinya korosi [4]. Korosi merupakan permasalahan serius dalam industri  sehingga  menarik  perhatian  para  peneliti  untuk menciptakan  material  tahan  korosi  ataupun  bahan pencegah korosi. Dalam beberapa proses industri seperti pembersihan dengan asam, etsa, dan pickling menggunakan  medium  agresif  seperti  asam,  basa  dan garam,  sehingga  logam  akan  terkorosi.  Dengan
demikian, korosi dianggap merugikan terutama dibidang industri  yang  biasa  menggunakan  alat-alat  berat,  sebab proses  korosi  mengakibatkan  penurunan  kekuatan material,  sehingga  meningkatkan  biaya  perawatan  dan perbaikan atau pergantian alat. Menurut Faizal dkk pada penelitian  terdahulu,  yaitu  melihat  pengaruh  air  laut terhadap ketahanan pada baja rendah karbon. Dari hasil penelitian  Faizal  dkk,  menyatakan  salah  satu  penyebab peningkatan  laju korosi adalah tingkat keasaman  dalam air.  Faizal  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat keasaman dalam air maka akan meningkatkan jumlah zat yang  terlarut  sehingga  akan  meningkatkan  laju  korosi dari baja tersebut [5].
Korosi logam memang tidak dapat dihindari namun dapat ditunda waktunya dengan metode tertentu. Beberapa cara telah dilakukan untuk dapat mengurangi korosi terhadap instalasi  industri  diantaranya  adalah  dengan  proteksi katodik, pelapisan ( coating ) sehingga dapat menggurangi kontak  antara  logam  dengan  lingkungan  sekitar.  Salah satu  yang  paling  efektif  yaitu  dengan  menggunakan penambahan  inhibitor  korosi  [4].  Telah  dilaporkan melalui  beberapa  penelitian  bahwa  senyawa  sintetik terbukti  cukup  efektif  sebagai  inhibitor  korosi  material
logam. Namun, penggunaan inhibitor korosi sintetik saat ini  belum  cukup  luas  dikarenakan  adanya  peraturan lingkungan yang ketat serta sifat racun dari inhibitor yang berbahaya  bagi  kehidupan  manusia  dan  hewan.  Oleh karena  itu,  perlu  diperlukan  penelitian  lanjutan  dalam pengembangan inhibitor korosi sehingga akan dihasilkan inhibitor korosi  yang ramah  lingkungan, biodegradable, murah, tidak beracun, serta memiliki efisiensi yang baik [6].
Ekstrak tanaman selain  jumlahnya  yang  melimpah  juga bersifat  tidak  beracun.  Kandungan  kimia  dari  ekstrak tanaman  seperti  flavonoid,  polifenol,  dan  polisakarida berpotensi  menghambat korosi pada  logam [7]. Ekstrak daun tembakau dapat digunakan sebagai inhibitor korosi pada  logam  baja  karbon  dan  aluminium  [1].  Beberapa hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ekstrak  tanaman seperti ekstrak kulit jeruk, bamboo, Nigella sativa, dau n ginkgo,  buah  lychee  mengandung  senyawa  organik kompleks  seperti  tannin,  alkaloid,  flavonoid,  dan  basa nitrogen. Senyawa organik tersebut memilki kandungan heteroatom  (N,  S,  dan  O),  gugus  elektronegatif,  serta ikatan  rangkap  konjugasi  sebagai  pusat  adsorpsi  utama dari inhibitor korosi [8]. Menurut A’yun dkk, yang telah melakukan  analisis  fitokimia  terhadap  daun  papaya menyatakan  bahwa  daun  papaya  positif  mengandung tannin,  yang  dapat  digunakan  sebagai  inhibitor  korosi. [9] Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk pemanfaatan  ekstrak  daun  papaya  sebagai  inhibitor korosi.

## METODOLOGI

## Alat dan Bahan
Bahan  baku  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah baja  ST37,  daun  papaya,  aseton,  HCl,  aquadest, methanol, dan FeCl 3 . Alat yang digunakan adalah neraca analitik, dan alat-alat gelas. Baja ST37 dengan diameter ±2.5 cm dan ketebalan ±0.5 cm dihaluskan permukaannya  dengan  menggunakan  ampelas  besi  dan dibilas  dengan  aquadest.  Baja  direndam  dalam  aseton untuk  menghilangkan  kemungkinan  lemak  yang menempel, dan selanjutnya dikeringkan dalam oven suhu 60 o C.  Setelah  kering  baja  ditimbang  dan  hasil penimbangan dinyatakan sebagai berat awal (m 1 ).
Pembuatan  medium  korosif  dengan  membuat  induk larutan  HCl  dengan  konsentrasi  2M  (v/v).  Larutan  HCl untuk  pengujian  dibuat  bervariasi  dengan  konsentrasi 0.2M; 0.6M; dan 1.0M.
Pembuatan  ekstrak  daun  papaya  dengan  mengeringkan daun papaya segar sampai kering, sebanyak 1 kg pepaya kering  dihaluskan  dan  diekstrak  menggunakan  metode
maserasi  dengan  pelarut  methanol.  Proses  maserasi dilakukan  selama  3  hari.  Proses  maserasi  dilakukan dengan  perbandingan  1:3  (b/v)  menggunakan  methanol 90%  (pro  analis).  Ekstrak  yang  didapat  disaring  dan diuapkan  pelarutnya  dengan  menggunakan Rotary Evaporator .  Ekstrak  pekat  disimpan  dan  nantinya digunakan sebagai larutan ekstrak untuk inhibisi korosi. Larutan induk ekstrak pekat dibuat sebesar 5% (b/v).

## Rancangan Penelitian
Baja  ST  37  direndam  ke  dalam  variasi  larutan  medium korosi yaitu 0,2M; 0,6M dan 1,0M dengan memvariasikan waktu kontak yaitu selama 4 hari, 8 hari, dan  12  hari.  Untuk  melihat  pengaruh  penambahan inhibitor  dibuat  larutan  inhibitor  dengan  variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Larutan  inhibitor dicampur  dengan  medium  HCl  0.2  M  dan  1.0  M  pada labu  50  mL.  Larutan  ini  digunakan  sebagai  pengujian pengaruh ekstrak daun papaya sebagai inhibitor [10].

## Metode Pengkuran

## Analisis Kualitatif Ekstak Daun Pepaya
Ekstrak  methanol  daun  papaya  dimasukkan  ke  dalam tabung  reaksi.  Beberapa  tetes  FeCl 3 ditambahkan  ke dalam  tabung  reaksi.  Uji  tannin  dalam  sampel  positif apabila  hasil  menunjukan  warna  hijau  kecoklatan  atau biru kehitaman [12].

## Penentuan Kehilangan Berat
Baja  ST37  direndam  dalam  50  mL  larutan  medium korosif  HCl  tanpa  inhibitor  dan  adanya  perbedaan konsentrasi dari inhibitor dengan variasi hari yaitu 4, 8, dan  12  hari.  Kemudian  dicuci  dengan  aseton,  digosok, dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60 o C. Berat baja sebelum  (m 1 )  dan  sesudah  (m 2 )  direndam  ditimbang dengan neraca analitik. Laju korosi, v , (mg/dm 2 /hari) atau mdd, satuan  ini digunkan karena  massa  jenis  baja tidak diketahui. Sehingga r dihitung dari hubungan berat awal baja,  berat  akhir  baja  setelah  perendaman,  luas permukaan  baja,  dan  waktu  perendaman,  seperti  pada persamaan 1 [10].
𝑣 = 𝑚 1 − 𝑚 2 𝐴 𝑥 𝑡 (1)
Keterangan: v
: Laju korosi (mg/cm 2 hari) m 1
: Berat awal baja (mg)
m 2
: Berat akhir baja setelah perendaman (mg)
A : Luas permukaan baja (cm 2 )
T
: Waktu perendaman baja (hari)

## Penentuan Efisiensi Inhibisi
Persen  efisiensi  inhibisi  pada  korosi  baja  dapat  dicari dengan persamaan [10]:
EI = 𝑣 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 − 𝑣 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑣 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑥 100% (2) Keterangan:
EI : Efisiensi inhibisi

## Penentuan Derajat Penutupan
Derajat  penutupan  menunjukan  bahwa  banyaknya ekstrak  yang  teradsorbsi  pada  permukaan  baja.  Nilai derajat  penutupan  pada  permukaan  baja  dapat  dihitung melalui persamaan [11]:
Ø = 𝑣 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 − 𝑣 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟
𝑣 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟 (3) Keterangan:
Ø : Derajat penutupan permukaan

## Pengukuran Polarisai Potensiodinamik
Pada  pengukuran  potensiodinamik  digunakan  tiga elektroda  yaitu  elektroda  pembantu  yaitu  elektroda  Pt, elektroda  pembanding  digunakan  Ag/AgCl,  dan  baja sebagai elektroda kerja. Pengukuran polarisasi potensiodinamik  dilakukan  dalam  medium  HCl  1,0  M dan medium HCl yang mengandung ekstrak daun papaya sebagai inhibitor dengan variasi konsnetrasi yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Ketiga elektroda dicelupkan ke dalam bejana  berisi  medium  korosif  HCl  tanpa  dan  dengan adanya  variasi  konsentrasi  ekstrak  secara  bergantian. Kemudian  dihubungkan  dengan  potensiostat  dan  diatur potensial  kerja  sehingga  diperoleh  kurva  hubungan antara potensial E Vs arus (I).

## Analisis Fotooptik
Analisa  fotooptik  dilakukan  dengan  menganalisis permukaan  baja  yang  direndam  HCl  tanpa  dan  dengan adanya  penambahan  ekstrak  papaya  sebagai  inhibitor. Permukaan  baja dikeringkan dan discan dengan Carton Stereo Trinocular Foto Optic [10].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kualitatif Ekstrak Daun Pepaya
Uji  kualitatif  dilakukan  dengan  menambahkan  pereaksi spesifik  tannin,  FeCl 3 ,  ke  dalam  larutan  ekstrak.  Uji kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa tannin  yang  terkandung  di  dalam  ekstrak  daun  papaya. Ekstrak papaya postif mengandung tannin yang ditandai dengan  terjadinya  perubahan  warna  dari  hijau  pekat menjadi biru kehitaman [12].

## Analisis Pengujian Kehilangan Berat
Analisis  kehilangan  berat  dilakukan  pada  suhu  kamar (25 o C).  Gambar  1  memperlihatkan  suatu  pola  yaitu dengan  semakin  tinggi  konsentrasi  asam  klorida  maka laju  korosi  (mgcm -2 hari -1 )  semakin  meningkat.  Hal  ini dapat dilihat dari perendaman baja pada larutan medium
HCl dengan variasi konsentrasi 0,2M; 0,6M; dan 1,0 M. Perendaman juga dilakukan dengan adanya variasi waktu 4 hari, 8 hari, dan 12 hari.
Penelitian  dilakukan  dengan  adanya  perendaman  baja dalam  medium  yang  tidak  mengandung  asam  klorida sebagai  blanko.  Dari  variasi  konsentrasi  asam  klorida dapat dilihat terjadinya peningkatan laju korosi. Semakin tinggi  konsentrasi  asam  klorida  maka  laju  korosi  juga semakin meningkat dimana bagian dari permukaan baja yang terkorosi juga semakin banyak. Menurut Yetri, dkk [13],  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  semakin lama  waktu  perendaman  semakin  banyak  massa  yang hilang sehingga akan meningkatkan laju korosi.  Apabila konsentrasi  asam  klorida  semakin  tinggi  maka  jumlah atom Fe yang terlepas dari baja akan meningkat sehingga kecepatan  korosi  akan  semakin  besar.  Laju  korosi tertinggi  terlihat  pada  konsentrasi  asam  klorida  1,0  M dengan  perendaman  selama  4  hari  yaitu  25.933  mgcm - 2 hari -1 .
Perendaman  baja  dilakukan  dengan  tiga  variasi  waktu yaitu  4  hari,  8  hari,  dan  12  hari.  Pada  Gambar  1  dapat dilihat  bahwa  semakin  lama  waktu  perendaman  maka laju korosi (mgcm -2 hari -1 ) semakin menurun. Menurunnya  laju  korosi  ini  disebabkan  oleh  adanya pembentukan  lapisan  pasif  yang  relative  lebih  banyak pada waktu perendaman 12 hari jika dibandingkan 8 hari dan 4 hari. Lapisan pasif yang terbentuk pada permukan baja  ini akan  menghalangi  masuknya  ion-ion agresif ke permukaan  baja  sehingga  akan  mengurangi  kecepatan korosi  baja  dalam  larutan  asam  klorida  [14].  Dengan demikian  berdasarkan analisis  laju korosi pada Gambar 1.  untuk  melihat  pengaruh  penambahan  inhibitor dilakukan  pada  konsnetrasi  HCl  terendah  dan  tertinggi pada lama perendaman selama 4 hari.
Gambar 1. Pengaruh lama perendaman (hari) terhadap laju korosi (mgcm -2 hari -1 ) baja pada larutan asam klorida pada variasi konsentrasi 0,2; 0.6; dan 1,0 M
0 5 10 15 20 25 30 4 8 1 2 LAJ U K O R O SI ( M G CM -2 HAR I- 1) HARI Blanko HCl 0,2M HCl 0,6 M
HCl 1M
Pengaruh  Penambahan  Ekstrak  (%)  Terhadap  Laju Korosi (mgcm -2 hari -1 )
Metoda  kehilangan  berat  juga  dilakukan  untuk mempelajari  pengaruh  inhibitor  organic  yaitu  ektrak methanol  daun  papaya  pada  variasi  konsentrasi  HCl. Inhibitor  yang ditambahkan  juga  bervariasi  yaitu  0,5%; 1,0%; 1,5%, dan 2,0%. Analisis ini dilakukan pada suhu kamar  (25 o C).  Gambar  2  menunjukan  pengaruh  variasi konsentrasi  inhibitor  (%)  pada  konsentrasi  HCl  0,2  M dan 1,0 M terhadap laju korosi (mgcm -2 hari -1 ).
Gambar 2. Pengaruh konsentrasi ekstrak daun papaya (%) terhadap laju korosi ((mgcm -2 hari -1 ) baja dalam larutan asam klorida 0,2 M dan 1,0 M
Dari gambar 2 dapat dilihat terjadi penurunan laju korosi dengan  adanya  peningkatan  konsentrasi  inhibitor. Berdasarkan  data  analisis  laju  korosi  baja  ST37  tanpa penambahan  inhibitor  pada  Gambar  1  mengalami penurunan  laju korosi ketika ditambahkan ekstrak daun papaya. Sebelum ditambahkan inhibitor laju korosi baja ST37 pada medium HCl konsentrasi 0,2 M sebesar 4.893 mgcm -2 hari -1 dan HCl 1,0 M sebesar 25.933 mgcm -2 hari - 1 ,  setelah  ditambahkan  inhibitor  dengan  variasi konsnetrasi  0,5%;  1,0%;  1,5%;  dan  2%  maka  terjadi penurunan  laju  korosi  seperti  terlihat  pada  Gambar  3. Gambar 3 memperlihatkan pengaruh % efisiensi inhibisi dengan variasi konsentrasi ekstrak daun papaya (%) Hal ini  menunjukan  bahwa  efisiensi  inhibisi meningkat dengan  adanya  peningkatan  konsentrasi  ekstrak. Efisiensi tertinggi terdapat pada konsentrasi HCl  0,2 M dengan konsentrasi ekstrak 2% yang bernilai 87,8%.
Gambar 3. Pengaruh konsentrasi ekstrak daun papaya (%) terhadap Efisiensi Inhibisi (%) korosi baja dalam larutan asam klorida 0,2 M dan 1,0 M
Menurunnya  laju  korosi  dan  meningkatnya  efisiensi inhibisi  dengan  adanya  variasi  konsentrasi  ekstrak disebabkan  karena  adanya  penyerapan  ekstrak  daun papaya  pada  permukaan  baja  sehingga  terbentuknya suatu  lapisan  pelindung.  Lapisan  pelindung  ini  berupa seyawa  kompleks  Fe  dengan  tanin.  Tanin  bertindak sebagai  ligan  karena  memiliki  pasangan  electron  bebas yang  akan  disumbangkan  ke  atom  pusat  Fe.  Senyawa kompleks  inilah  yang akan  melindungi permukaan  baja dari serangan Cl - pada HCl [10].
Meningkatnya efisiensi inhibisi dari ektrak daun papaya yang  ditunjukan  dari  analisis  kehilangan  berat mengindikasikan bahwa ekstrak daun papaya teradsorpsi pada permukaan baja. Efisiensi inhibisi yang tinggi pada konsentrasi  ekstrak  2%  menunjukaan  jumlah  ekstrak yang terserap juga semakin banyak.
Gambar 4. Hubungan antara konsentrasi ekstrak (%) dengan derajat penutupan (ø) pada larutan asam klorida 0,2 M dan 1,0

## M
Dari  Gambar  4  dapat  dilihat  nilai  derajat  penutupan permukaan  (ø)  tertinggi  adalah  sebesar  0,878  dengan konsentrasi  ekstrak  2%  pada  konsentrasi  HCl  0,2  M. Pada HCl 1,0 M nilai derajat penutupan tertinggi adalah 0,6484  dengan  konsentrasi  inhibitor  2%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  konsentrasi  inhibitor  2% ekstrak  daun  papaya  menutupi  permukaan  baja  lebih banyak dengan membentuk suatu lapisan pelindung.

## Pengukuran Polarisasi Potensiodinamik
Pengukuran polarisasi potensiodinamik diperoleh kurva hubungan antara potensial (mV) dengan  log arus (mA). Polarisasi  potensiodinamik  menunjukkan  terjadinya interaksi  antarmuka  antara  larutan  dengan  elektroda. Interaksi  ini  menimbulkan  polarisasi  dan  arus  tertentu. Kurva polarisasi diekstrapolasikan dengan metoda Tafel untuk  menentukan  nilai  arus  korosi  (Ikorosi),  potensial korosi  (Ekorosi)  dan  efisiensi  inhibisi  (%EI).  Data analisis Tafel plot dapat dilihat pada Tabel 1.
0 5 10 15 20 25 30 0 . 0 0 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 2 . 0 0 LAJ U K O R O SI ( M G /CM 2 HAR I) KONSENTRASI EKSTRAK (%) HCl 0.2 M HCl 1M 0 20 40 60 80 100 0 . 0 0 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0
2 . 0 0
EF IS IENS I I NHI B IS I (% ) KONSENTRASI EKSTRAK (%) HCl 02. M HCl 1 M 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 . 0 0 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 D ER AJ AT AD SO R P SI ( Θ ) KONSENTRASI EKSTRAK (%) HCl 0.2 M HCl 1 M
Berdasarkan  data  ektrapolasi  Tafel  plot  pada  Tabel  1 dapat  dilihat  reaksi  terjadi  antara  anodic  dan  katodik. Reaksi  di  anodic  dan  katodik  dihambat  dengan  adanya ekstrak  daun  papaya  dan  efisiensi  inhibisi  korosi  baja meningka dengan meningkatnya konsentrasi dari ekstrak daun papaya. Ekstrak daun papaya menunjukaan bahwa ekstrak  tersebut  berperan  sebagai  inhibitor  campuran. Hal  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  pergeseran  nilai potensial  kearah  anodic  dan  katodik.  Pergeseran  nilai potensial korosi kearah anodic dan katodik menunjukan adosorpsi molekul ekstrak daun papaya pada permukaan baja [15].
Tabel  1.  Nilai  potensial  dan  arus  korosi  baja  dari ektrapolasi  Tafel  plot  tanpa  dan  adanya  penambahan ekstrak daun pepaya
Konsentrasi ekstrak (%) E korosi (mV) I korosi (mA/cm 2 ) EI (%) 0 -0.43 0.0266 - 0.5 -0.585 0.0158 40.6 1 -0.39 0.0105 60.53 1.5 -0.42 0.0064 75.94 2 -0.38 0.0049 81.58
Konsentrasi  ekstrak  daun  papaya  dan  nilai  arus  korosi memiliki  hubungan  berbanding  terbalik.  Hal  ini  dapat dilihat  nilai  arus  korosi  akan  menurun  seiring  dengan meningkatnya  konsentrasi  ekstrak  daun  papaya  yang ditambahkan.  Menurunnya  arus  korosi  disebabkan karena  pergerakan  electron  yang  terdapat  dipermukaan baja  akan  semakin  sedikit  yang  teroksidasi  dalam medium  asam  klorida.  Hal  ini  disebabkan  ekstrak  daun papaya menutupi permukaan baja tersebut. Nilai efisiensi inhibisi  meningkat  dengan  meningkatnya  konsentrasi dari  ekstrak  daun  papaya.  Efisiensi  inhibisi  korosi  baja dalam  medium  HCl  1  M  dengan  adanya  ekstrak  daun papaya konsentrasi 2% mencapai 81.58%.

## Analisis Foto Optik

## a                          b                            c
Gambar 5. Hasil fotooptik permukaan baja dengan perbesaran 100x a. Tanpa perlakuan b. Pada larutan HCl 1M c. Pada larutan HCl 1M + 2% ekstrak
Gambar 5(a) merupakan foto permukaan baja ST37 pada 100x  perbesaran  yang  belum  diberi  perlakukan perendaman  dengan  medium  korosif  HCl.  Permukaan baja tersebut masih terlihat mulus, tidak berlubang, dan pori-pori  pada  permukaan  baja  belum  terlihat.  Gambar 5(b)  merupakan  foto  permukaan  baja  yang  telah
direndam dengan medium korosif  HCl 1 M. Dari gambar dapat  dilihat  bahwa  permukaan  baja  mengalami  korosi yang ditandai dengan warna coklat pada permukaan baja akibat  karat  karena  adanya  interaksi  H+  dan  Cl-  pada permukaan  baja  sehingga  mengakibatkan  permukaan baja  berlubang  dan  berpori.  Gambar  5(c)  dapat  terlihat bahwa  lapisan  permukaan  baja  yang  direndam  dalam medium  korosif  yaitu  HCl  1M  dengan  adanya penambahan  ekstrak  daun  papaya  2%  tidak  mengalami kerusakan  yang  lebih  parah  dibandingkan  dengan  baja yang  direndam  dengan  medium  korosif  saja.  Hal  ini disebabkan  karena  ekstrak  daun  papaya  yang  berperan sebagai  inhibitor,  teradsoprsi  pada  permukaan  baja sehingga  membentuk  suatu  lapisan  pelindung.  Lapisan pelindung  tersebut  berperan  menghalangi  terjadinya interaksi antara baja dengan asam klorida sehingga hanya Sebagian kecil permukaan baja yang mengalami korosi.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa ekstrak  daun  papaya  dapat  digunakan  sebagai  inhibitor korosi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  semakin  tinggi konsnetrasi  inhibitor  maka  laju  korosi  akan  menurun. Efisiensi inhibisi tertinggi adalah 87.8% pada konsentrasi HCl 0.2 M dengan konsentrasi ekstrak 2%. Dari analisis potensiodinamik  didapatkan  arus  korosi  yang  semakin menuru  setelah  ditambahkan  ekstrak  daun  papaya. Analisis  fotooptik  menunjukaan  bahwa  terjadinya perbedaan  permukaan  baja  yang  telah  terkorosi  pada medium HCl 1M dan baja pada medium HCl + inhibitor 2%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adhi  Setiawan,  Novi  Eka  Mayangsari,  Denny Dermawan  Pemanfaatan  Ekstrak  Daun  Tembakau sebagai Inhibitor Korosi pada Logam Baja Karbon dan Aluminium. 2018.
[2] Setiawan, A., Novitrie, N. A., & Ashari, L. Analisis Korosi  Logam  Tembaga  dan  Aluminium  pada Biodiesel  yang  Disintesis  dari  Minyak  Goreng Bekas.  Seminar  MASTER,  tanggal  21  Nopember 2017.  Surabaya:  Politeknik  Perkapalan  Negeri Surabaya, 2017.
[3] A. Azhari, “Pengaruh Proses Tempering dan Proses Pengerolan  Di  bawah  dan  Di  atas  Temperatur Rekristalisasi  pada  baja  karbon  Sedang  Terhadap Kekerasan dan Ketangguhan Serta Struktur Mikro untuk Mata Pisau Pemanen Sawit,” J. Tek. Mesin, vol. 2, no. 2, pp. 10–22, 2012.
[4] Nika  Khumaidah  ,Ediman  Ginting  Suka  dan Syafriadi.  Inhibisi  Korosi  Ekstrak  Buah  Pinang (ARECA  CATECHU  L.)  Sebagai  Penghambat
Laju Korosi Pada Baja Karbon Rendah C-Mn Steel dengan Medium Korosif HCL dan NaCl. 2019.
[5] Saputro.  FD,  Sutjahjo,  D.H.  Variasi  Media Pengkorosian  dan  Waktu  Terhadap  Laju  Korosi [ada  Logam  Baja  Rendah  Karbon  (Mild  Steel) dengan  Pemodelan  Kondisi  Sirip  Kemudi.  JTM Vol (05) No 03, 59-66. 2017.
[6] Mehdipour, M., Ramezanzadeh, B., & Arman, S. Y. Electrochemical Noise Investigation of Aloe Plant Extract  as  Green  Inhibitor  on  The  Corrosion  of Stainless Steel in 1 M H2SO4. J. of Industrial and Engineering Chemistry, 21, 318–327, 2018.
[7] Liao,  L.  L.,  Mo,  S.,  Luo,  H.  Q.,  &  Li,  N.  B. Corrosion Protection for Mild Steel by Extract from The  Waste  of  Lychee  Fruit  in  HCl  Solution: Experimental  and  Theoretical  Studies.Journal  of Colloid and Interface Science, 520, 41–49, 2018.
[8] Yaro, A. S., Khadom, A. A., & Wael, R. K. Apricot Juice as Green Corrosion Inhibitor of Mild Steel in Phosphoric Acid. Alexandria Engineering Journal,
52, 129–135, 2013.
[9] A’yun,  Q.  Laily,  A.N.  Analisis  Fitokimia  Daun Pepaya  ( Carica  papaya  L .)  di  Balai  Pnelitian Tanaman  Aneka  Kacang  dan  Umbi.  Seminar
Nasional  Konservasi  dan  Oemanfaatan  Sumber
Daya Alam. 2015.
[10] M.Erna,  Emriadi,  A.Alif,  S.Arief.  Karboksimetil Kitosan sebagai Inhibitor Korosi pada Baja Lunak dalam  Media Air Gambut. Jurnal Matematika dan Sains. 16(2) : 106-110, 2011.
[11] Verma,  C.,  Ebenso,  E.  E.,  &  Quraishi,  M.  A. Corrosion  Inhibitors  for  errous  and  Non-Ferrous Metals  and  Alloys  in  Ionic  Sodium  Chloride Solutions: A Review. Journal of Molecular Liquids, 248, 927–942, 2017.
[12] Desinta, T. Penentuan Jenis Tanin Secara Kualitatif dan  Penetapan  Kadar  Tanin  dari  Kulit  Buah Rambutan Secara Permanganometri. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Universitas  Surabaya.  Vol  (4)  No.1. 2015.
[13] Y.yuli, Emriadi, Jamarun.N, Gunawarman. Efisiensi  Inhibisi  Korosi  Mild  Steel  Lunak  dalam Media Asam dengan Inhibitor Ekstrak Kulit Buah Kakao.  Jurnal  Riset  Teknologi  Pencegahan
Pencemaran Industri. Vol (7) No.2, 2016.
[14] Asdim. Penentuan Efisiensi Inhibisi Ekstrak Kulit Buah  Manggis  (Garcinia  Mangostana  L)  pada Reaksi  Korosi  Baja  Dalam  Larutan  Asam.  Jurnal Gradien Vol.3 No 2:273-276, 2001.
[15] Nahle,  Ayssar;  Abu-Abdom,  Idelsan;  Abdel- Rahman,  Ibrahim  dan  Al-Khayat,  Maysoon.  UAE Neem Extract  as a Corrosion Inhibitor for Carbon
Steel in HCl Solution of Corrosion, 2010.